787 



und nach bestimmten Richtungen anzureihen, sich ausdehnt und in 

 Folge dessen ein Theil der noch flüssigen Masse im Innern einen Aus- 

 weg sucht. 



Diese Eigenschaft, sich bei der Erstarrung auszudehnen, welche 

 dem Wismuth in so ausgezeichnetem Grade zukommt, zeigt dasselbe 

 nicht allein im reinen Zustande , sondern auch in seinen Verbindungen 

 mit Schwefel und andern Metallen. 



Wismuth-Schwefel (Sesquisulfuret) soll sich nach Marx im 

 Erstarrungs-Momente sogar um 1 / i seines Volumens ausdehnen (Berz. 

 a. a. 0. S. 582). Auch hier hängt die starke Ausdehnung offenbar mit 

 der krystallinischen Struktur zusammen , indem das geschmolzene 

 Schwefel- Wismuth einen blätterigen Bruch zeigt. 



Wismuth -Spiessglanz (1 Antimon und '/ 2 oder mehr Wis- 

 muth) dehnt sich nach Berzelius (a. a. 0. S. 583) im Augenblicke des 

 Erstarrens ebenfalls aus. 



Dieselbe Erscheinung habe ich ferner bei den Verbindungen des 

 Wismuths mit Zinn und Blei beobachtet. 



Die Verbindung von 6 Theilen Wismuth mit 4 Theilen Zinn zeigt 

 so ziemlich dieselbe Erscheinung wie reines Wissmuth, indem kurz nach 

 dem Erstarren der Legirung an ihrer Oberfläche ein oder mehre Tropfen 

 der noch flüssigen innern Masse hervorbrechen und hier erstarren. 



Wenn das nach Newton benannte leicht flüssige Metall (eine Ver- 

 bindung von 8 Theilen Wismuth, 5 Th. Blei und 3 Th. Zinn) in einem 

 Gläschen * geschmolzen wird, so sieht man bei genauerer Betrachtung 

 während des Erkaltens ganz kleine Tröpfchen der flüssigen Masse so- 

 wohl an den Seiten als auf der oberen Fläche des erstarrenden Metalls 

 heraussickern. Nachdem diese Erscheinung vorübergegangen und die 

 Masse äusserlich erstarrt und schon ziemlich abgekühlt ist, fängt sie 

 wieder an sich zu erwärmen und zugleich springt das Gläschen mit Ge- 

 walt auseinander. Diese Wärme-Entwickelung und Ausdehnung hat 



* Zu diesen und ähnlichen Versuchen bediente ich mich zylindrischer 

 Gläschen oder Röhren aus dünnem Glase, welche un dem einen Ende zu- 

 geschmolzen sind , dergleichen hier unter dem Namen Reagenz-Gläschen 

 bekannt sind. Für schwerer schmelzbare Stoffe iiess ich mir dergleichen 

 aus hartem schwer-schmelzbarem Glase verfertigen. Die Versuche wurden 

 wo möglich über der Weingeist-Lampe (nach BERZELius'scher Einrichtung) 

 angestellt, um die Erscheinungen genauer beobachten zu können. Durch 

 allmähliche Mässigung der Flamme oder langsame Entfernung von der- 

 selben, suchte ich die Abkühlung der geschmolzenen Stoffe zu erlang- 

 samen, was jedoch nur bei solchen Körpern zureichend ist, welche die 

 Eigenschaft, krystaliinische Struktur anzunehmen und sich dabei aus- 

 zudehnen, in ausgezeichnetem Grade besitzen, bei den übrigen aber nicht 

 ausreicht, da es bei diesem Verfahren nicht möglich ist, die Erkaltung 

 und Erstarrung in dem Maasse zu erlangsamen, als nöthig wäre, um die 

 ruhige und regelmässige Anlage der Atome zu gestatten , und die hievon 

 abhängige Ausdehnung sichtbar werden zu lassen. Bei diesen letzten 

 Körpern, welche die Mehrzahl bilden, bediente ich mich daher des oben 

 erwähnten Verfahrens. 



50* 



